Wovrrr: Zur Morphologie des Natronsalpeters. 883 
X. Züchtungsschwierigkeiten. 
Als ich 1890 nach den ersten Vorkrystallisationen mit "Tropfen 
und in Uhrgläsern an die Krystallisationsversuche in grösserem Um- 
fange ging, glaubte ich nach der Schönheit und Schnelligkeit der 
hierbei gebildeten Krystallisationen, dass es sehr leicht sein müsse 
von Natronsalpeter einschlussfreie, einige Centimeter grosse Krystalle 
herzustellen, und doch hat mir diese Substanz ganz erhebliche 
Schwierigkeiten gemacht, weil sie ebenso empfindlich gegen Über- 
concentration wie gegen Untereoncentration ist. 
Geht die Ablagerung von neuer Substanz so schnell vor sich, 
dass sich die Substanz nicht in compaeter Form ringsum vertheilen 
kann, so lagern sich an den Eeken und Kanten vorspringende Plat- 
ten ab, von denen aus über die ganzen Rhomboederflächen sich La- 
mellen (mit Einsehlüssen zwischen den Lamellen und dem Krystall- 
kern) schieben. Ist die Lamellenbildung einmal eingetreten, so wieder- 
holt sie sieh oft!. Nur an den glasigen Ecken und Kanten schreitet das 
Wachsthum glasig weiter, wie auch die eben besprochenen Krystalle 
aus der Fabrikpraxis zeigten. 
Tritt eine Untereoneentration ein, so runden sich die Kanten 
ab, und zwar um so leichter, je grösser der Krystall ist, so dass 
die Züchtungsschwierigkeiten mit der Grösse der Krystalle gleieh- 
mässig zunehmen und nur durch Erhöhung der 'Thermoconstanz ausge- 
gliehen werden können. Bei vielen Substanzen heilen ja geringe Kanten- 
abrundungen dureh Bildung von Vieinalflächen und Abstumpfungsflächen 
aus, aber beim Natronsalpeter fehlen (wie oben S. 725 Absatz 4 an- 
gegeben war) derartige Flächen, und die abgerundeten Kanten heilen 
deshalb ineompaet aus, so dass rinnenförmige, oder reihenförmig ver- 
theilte Einsehlusspartien im Krystalle entstehen. So blieb mir nur 
übrig, bei meinen Versuchen immer mehr die Temperatursch wankun- 
gen einzuschränken und Teimperaturerhöhungen auszuschliessen zu 
suchen, je grösser ich versuchte die Krystalle zu erhalten. 
Aus den angeführten Gründen ist auch beim Natronsalpeter das 
Einsetzen von Krystallen aus früheren Züchtungen (was bei den Züch- 
tungen von grossen Krystallen für Sammlungen allgemein üblich ist) 
nieht reeht von Erfolg, weil der ursprüngliche Krystall deutlich im 
fortgewachsenen Krystalle erkenntlich ist, und weil die lamellenför- 
migen Einschlüsse zwischen beiden Veranlassung zur Wiederholung 
der Lamellenbildung geben. 
! Über derartige Wiederholung der Lamellenbildung bei verschiedenen Salzen 
habe ich schon früher publieirt. Groww’s Zeitschrift 1894, Bd. XXI, S. 473- 
32° 
